SÉANCE UU •!■] Jl'IN 1921. 1661 



Nous 'avons ol)l<'nii. par eveinple dans une série de mesures, les valeurs 



>uivantcs 



Ki;>-i.>'livilù ( iiiicrnliiii 



N.iliiie .1 it.il. 



Acier iin-ilin 



Acier dur 0,79 



L'examen microscopique de la harre avant étirage montre qu'elle est 

 constituée par des zones de ferrite et de periite unitormémcnt réparties sans 

 orientation visible. Le passage par la filière provoque un alignement de ces 

 zones qui s'allongent et se transforment en longs filaments. A ce change- 

 ment de structure correspond, comme le calcul permet de le voir, une 

 diminution de la résislivité. En clTet, dans le premier cas, on peut admettre 

 que tout se passe comme si pour une moitié de la section les éléments de 

 ferrite et de periite étaient en série, et comme s'ils étaient en parallèle 

 pour le reste de la section; après étirage, ces éléments seront au contraire 

 tous en parallèle. 



Cette explication n'est cependanl pas suffisante : en effet, si, par un 

 recuit à 800° suivi d'un refroidissement à vitesse convenable, on fait recris- 

 talliser le métal, l'alignement des grains de periite disparaît et l'on retrouve 

 une structure micrographique semblable à celle qu'avait la barre initiale. 

 Or, après ce traitement, la variation de résistivité persiste, quoique sensi- 

 blement atténuée. 



Nous avons obtenu, pour les fils que nous avons cités plus haut, les varia- 

 lions suivantes : 



Résistivilé après recuit. 

 Carboiu- _ ^ ,,, 



Nature du métal. pour Iflll. Barre initialr. Fil. 



Acier mi-dur. . o.S.ii 2 2 ,0 21 .6 



Acier dur 0.79 2! .7 20,9 



L'attaque par le réactif au cuivre d'une coupe longitudinale du fil 

 montre la persistancr après recuit des bandes colorées mises en évidence 

 par ce réactif et dues, comme l'a montré IVL H. Le Chatelier, à la présence 

 d'oxyde de fer en solution. 



Une partie de la résistivité du métal serait donc due à la présence de 

 cet oxyde. 



Cette hypothèse permettrait de comprendre pourquoi, alors que l'extra- 

 polation à l'origine des formules donnant la variation di- résistivité du fer 

 en fonction de la teneur en élément ajouté conduit à des valeurs peu 



C. R.,}g2i,i" Semestre. (T. 172, N» 26.) 121 



